(678) 



arcs-boiitants intérieurs en fonte, car la fonte ne se met pas en fusion aussi 

 facilement qu'on le suppose dans l'intérieur des foyers de chaudière , surtout 

 si on l'incruste de terre à porcelaine, comme les {jrilles de Galy-Cazaiat. 



" 11 faudrait en outre que toutes les chaudières dont la pai'oi intérieure 

 subirait, à l'essai, la moindre déformation, fussent rejetées. Celle qui vient 

 de se déchirer avait été essayée à l'eau froide , la veille , à 9 atmosphères , et 

 s était déformée de plus de i décimètre , eu s'ovalisant précisément à l'endroit 

 où le déchirement a commencé le lendemain après avoir été mise à feu, et 

 après qu'elle eut travaillé pendant deux heures et demie sans être alimentée, 

 de l'aveu du chauffeur lui-même. 



" On peut supposer que la partie supérieure où le pli s'est effectué se trou- 

 vait découverte d'eau, bien que le plongeur marquât encore, dit-on. La 

 flamme aura |iu sui-échauffer cette partie de la tôle émergée, et déter- 

 miner l'aplatissement commencé par la presse hydraulique , bien que la 

 pression n'ait pas dépassé 3 atmosphères, limite du manomètre à air libre, 

 dont le mercure n'a pas été projeté; les soupapes mêmes n'ont pas sifflé avant 

 l'accident. 



» L'examen des tôles présente deux circonstances assez singulières : dans 

 la fracture horizontale, ce sont les rivets qui ont résisté et la tôle qui s'est dé- 

 chirée à 5 centimètres de la clouure; dans la fracture verticale, c'est la ligne 

 des rivets qui a manqué. 



n A de fortes épaisseurs, les grandes plaques de tôle sont souvent feuille- 

 tées, c'est-à-dire composées de lames mal soudées, soit par la mauvaise qua- 

 lité d'un fer roiwerain, soit pour n'avoir pas été réchauffées conveuablement 

 pendant le laminage; c'est ce qui occasionne ces loupes, quelquefois très- 

 nombreuses, qu'il est facile de distinguera la couleur de fer calciné qu'elles 

 conservent au milieu de la surface noire générale du foyer. 



" L'air interposé entre les deux lames de tôle mal soudées se dilate par la , 

 chaleur, et fait ordinairement crever la paroi exposée au feu , parce que 

 l'eau n'étant pas en contact immédiat avec ces parties soulevées, elles s'oxy- 

 dent et se détruisent très-proniptement. Souvent la lame intérieure, quoique 

 Irès-mince, résiste assez longtemps; mais il est prudent de ne pas s'y fier, et 

 nécessaire de remplacer la feuille défectueuse. Le Gouvernement devrait 

 peut-être surveiller la fabrication des tôles, et les faire essayer aussi bien que 

 les chaudières. 



Tncomiénienls du système actuel d'cssiii. 



» Tous les constructeurs et même les ingénieurs du Gouvernement sont 



